(47) 
permettre l’alliage du plomb avec l'étain pour les vases destinés À contenir du 
vin et du vinaigre, à la proportion de 15 à 18 pour cent, et quil n’y a point 
d'inconvénient à craindre pour la santé dans l'emploi des vases faits avec cet 
. alliage. À : 
2°. La seconde partie du travail avoit pour objet de trouver un procédé pour dé- 
terminer facilement le titre de étain; la balance hydrostatique sembloit depuis 
long-tems le moyen le plus sûr, et cependant ce moyen n’étoit employé dans au- 
cun pays; On y substi uoit des méthodes conjecturales tirées de l'aspect on de la 
flexibilité du métal ou d'autres circonstances également incertaines. L’essai chi- 
mique est sans doute susceptible d’exactitude , mais les procédés en sont longs et 
minutieux , et d’ailleurs ils obligent à enlever sur les vases mêfre une portion de 
la matière qu'il faut essayer. L'examen de la pesanteur spécilique n’a aucun de 
ces inconyéniens, mais pour en faire la base d'une vérification léale, il falloit con- 
noître par éxpérience de quelle manière se comportoient à cet égard l'étain et 
le plomb alliés à différentes proportions ; on soupconnoit que les alliages de ces 
deux métaux n’ayoient pas exactement la pesanteur spécifique que le calcul don- 
noit en prenant pour base celle de chacun d'eux pris séparément. Mais y avoit- 
il augmentation ou diminution de pesanteur spécifique? les deux métaux se pé- 
nétroient-ils en s'alliant ensemble , ou au contraire leurs parties laissoient-elles 
entr'elles plus de vide qu'avant leur union ? c’est ce que l'expérience seule pou- 
voit faire connofire ; car les avis des savans qui se sont occupés de ce sujet 
étoient partagés. Kæstner , Hausen , Hahn et même Lavoisier dans son rapport 
sur l’art du potier d’étain, de Salmon, étoient d'avis qu'il y avoit pénétration. 
La pesanteur commune résultante, dit ce dernier , exède de beaucoup celle qu'on 
obtiendroit par le calcul des volumes et des masses. Le seul Kraft avoit établi 
l'opinion de la dilatation dans les mémoires de Pétersbourg, tome XIV, mais il 
ne l’appuyoit que sur un seul fait. Ceux qui avoient traité ailleurs ce sujet 
notamment dans les mémoires de l'académie de Stockolm , s'étoient bornés à 
des calculs et n’avoient fait aucune expérience, il falloit donc avant tout revenir 
à l'observation. 
On a pris l'étain et le plomb le plus purs qu'on a pu se procurer et on les a 
mélangés en différentes proportions, en ayant le plus grand soin de bien méler 
l'alliage et de ne laisser s’y former aucune chambre ni souflure. On a fait jusqu'à 
trois séries de ces échantillons, on les a soumis à la balance hydrostatique , et l’on 
a obtenu les résultats suivans. 
Les alliages d’étain et de plomb ont réellement une pesanteur spécifique moin- 
dre que celle que donneroit le calcul. Conséquemment ces deux métaux loin de 
se pénétrer respectivement, augmentent de volume lorsqu'on les allie ensemble, 
Voici la loi de cette augmentation de volume telle qu’on peut la conclure des 
expériences. 
Lorsque dans l'alliage le plomb se trouvoit dans la proportion de 9 dixièmes, 
et par conséquent l'étain d’un dixième, le volume du mélange a augmenté ou, 
en d'autres termes, la pesanteur spécifique a diminué de 26 millièmes. 
8 parties de plomb et deux d'étain, augmentation de volume 40 millièmes. 
ae plomb 9 détenait de inrle ss 46 
bide /plombsi4 détail usant fasses DZ 
& Gel: AGREE ESS Re AE AE RS es AO 
4cde plomb.» 6ld'étain:........:.... RÉ An aeie LLC 0 
Side plomb idiétaims. ete ANR RRE Le rtes 
2) de plomb 7 -idétamete Ver -ehe eueebE MN 
